본 실험 예 2 는 상 변태 를 이용 한 본 발명 에 따른 수강 레이 들 용 필러 의 분화 현상 을 조사 하 기 위해 시약 CaO , SiO 2 및 10 % 의 Al 2 O 3 를 이용 하 여 총량 이 30 g 이 되 도록 혼합 한 후 에 직경 이 30 mm 인 흑연 도가니 내부 에 넣 고 흑연 도가니 를 보호 하 기 위한 불활성 가스 를 취입 하 면서 섭씨 1500 도 의 전기로 내 에서 3 시간 유지 하 고 상온 으로 냉각 시킨 후 에 1 mm 체 를 사용 하 여 이 를 통과 한 시료 의 비율 을 조 하사 였 다 . 표 2 는 시료 의 화학 성분 과 실험 결과 를 나타낸다 . 하 기 표 2 로부터 알 수 있 는 바 와 같이 , 시료 의 성분 범위 가 디 칼슘 실리케이트 를 생성 하 는 범위 ( CaO : 54 - 68 %) 에서 만 시료 의 일부 가 분화 되 는 것 을 알 수 있 다 .